270 



den casi exactamente a la formula de un sesquisilicato, en 

 \ez de silicato bibasico que existe en los cementos nor- 



males. 



Tal vez basta una pequefia porcion de esta combinacion, 



entremezclada a la masa semifundida del cemento, para par- 

 ticipar la propiedad a toda la masa. Este fenomeno, como 

 parece, se observa con mas frecuencia en las mases menos 

 cocidas por una parte, y en las excesivamente cocidas por 

 otra, dando en el primer caso un polvo amarillento y en el 

 segundo unpolvo azuladtf. Secomprende que en las compo- 

 siciones mal mezcladas, donde en ciertos puntos de la masa 

 se Kalian aglomeradas particulas de silice, bay mas probabi- 

 lidad para su formation partial que en las masas muy Baas y 

 homogeneamente mezcladas, y en las cuales una temperatura 

 normal ba permanecido por mas tiempo. Tanto un exceso de 

 arcilla como un exceso de cal 6 alcali, hasta cierto grado, 

 pueden impedir su formacion y en los cementos muy calca- 

 reos y en los muy aluminosos es mucho mas raro de obser- 



varlo. 



Michaelis *, ha estudiado el fenomeno en un pequeno 



homo de ensayo, llegando al resultado de que cada vez mas, 

 con el aumento del combustible, resultan mayores cantidades 

 de cemento degenerado en polvo azulado. Reproducimos como 

 ejemplo una de sus series de ensayo. Con todo, parece que 

 esta degeneration depende menos de la intensidad 6 vehe- 

 mencia del fuego, que del mismo exceso del combustible 

 empleado : 



L. c, pag. 276. 



